588 G, Tschermak, 



Jene, die kein Krystallwasser enthalten, leiten sich durch 

 Wegbleiben von Aq, zwei durch Ersatz von Z durch H 2 0, 

 eine durch Ersatz von Aq durch Si0 4 H 4 von der vorigen ab. 



DerNatrolith Si 3 A1. 2 Na 2 H 4 12 gehorcht, wie schon früher 

 bemerkt wurde, der mit III bezeichneten Regel, jedoch ohne 

 Krystallwasser, wonach derselbe gemäß der Formel: 



H 4 4 Si[Si 2 Al 2 Na 2 8 ] 



zusammengesetzt erscheint. Bei der Zersetzung durch Säure 

 liefert sowohl der Kern, dessen Bild in eckige Klammer gesetzt 

 wurde, als der Begleiter Orthokieselsäure. 



Der Skolezit Si 3 Al 2 CaH 6 13 folgt der Regel II, jedoch 

 ohne Krystallwasser und es ist die Gliederung 



H 4 4 Si[Si 2 Al 2 CaG 8 OH 2 ] 



anzunehmen. Da bei der Zersetzung aus dem Kern und dem 

 Begleiter nur Si0 4 H 4 entsteht, so liefert derselbe nur Ortho- 

 kieselsäure und da kein Krystallwasser anzunehmen ist, so 

 wird dem Kern eine Mol. Wasser zugeschrieben. 



Der Mesolith ist wesentlich ein Doppelsalz der beiden 

 vorigen Verbindungen, nach Görge} r in dem Verhältnis 

 Si 3 Al 2 Na 2 H 4 12 .2 Si 3 Al 2 CaH 6 13 . Ob noch ein zweites Doppel- 

 salz besteht, ist unsicher. 



Der Thomsonit hat nach den vorliegenden Analysen, die 

 meist an derben Stücken ausgeführt wurden, eine variable 

 Zusammensetzung. Die siliciumärmere Varietät Comptonit ver- 

 liert bei 100° nur wenig, etwa ein Neuntel des gesamten 

 Wassergehaltes. Bei der Zersetzung liefert derselbe nur Ortho- 

 kieselsäure. 



Aus mehreren Beobachtungen wurde eine Zusammen- 

 setzung abgeleitet, welche nach Zusammenfassen von Ca und 

 Na durch die Formel 



4 [H,O.Si 2 Al 2 Ca0 8 OH,] Aq 



ausgedrückt werden kann. 



Der G i s m o n d i n enthält bisweilen isomorphe Bei- 

 mischungen, doch geben mehrere Analysen, auch die meinige, 

 das Verhältnis Si 2 Al 2 CaH 8 12 . Hier ist keine Kieselsäure in 



